(8)‑‑‑一一一ー一

第三種郵便物認可

農業

ム
1科

1月 1日
9年1昭和 4d寸aー一一一ーー・一ー‑ー‑‑‑‑‑一一一‑‑‑‑・一̲.・ー
ーム ・.・ーーー‑‑̲‑‑一一ー
一一一‑‑ーー
一ーー
ー‑
一ーー一一一ー・・一
一
一一一一
一ー一ー
一4

一一ーーー
ーーーー守司‑̲ーーーーー
一一ー 一ー一 ーー
ー一一ーーーマ

がらレンガ以上の大き さの部材をつくる ζ とが出(新しい珪カル肥料〉

代へーペル粉"の来ず，また品質‑においてもコンクリートに対抗することがむずかしく， この重要な発明も珪灰 レン

物性と生産ガの製造以上にはなかなか発展しなかった。

旭化成工業(株〉穂積工場工場長付

へーベルは珪酸質原料(珪石〉と石灰質原料(生石灰・セメント〉を，高温高圧の蒸気で養生してつ

花田二甫. へーベルの生たち
1くられる気泡コンクリートである。

へーベルは，弊社が生産する「軽量気泡コンク

コンクリート中の砂や 砂利が，単にセメント ペーストの増量材であるのと異り，へーベルで、は新.以 下etercnol LightWeightCcev
Iaリート̲j (Autoc

しい物質をっくり出し ている。このようにし て得A L Cと云う〉の商品名である。気泡コンクリートられた物質は，コンク リートと比較して，は るかは，建築材生産の工業 化が要求される現代の 動向に優れた性質を持って いる。弊社は建設基礎 資材

年頃から，各種気泡コ069に対応し，わが国では 11年に69としての ALCの優れた性質に着目し， 1ンクリート製品をヨーロッパ諸国から技術導入しわが国で初めて ALCの企業化に着手した。

工業化して来た。気泡 コンクリートと云う名 称は6年には更に，オートグ レーブの母国である
691

一般に，ペースト中に気泡を有する軽量コンクリ

0年の歴史をもっへーベ ル社
西ドイツにおいて， 3と技術提携して，一層の品質向上をはかり，今日ートの総称として用い られているが，その歴 史は古く， きわめて原始的なものは，すてもにローマ時代に寺院の壁やドーム の軽石に角材が埋め込 まのへーベルをつくりあげた。現在，北海道白老，茨城県境，千葉県松戸 ，岐阜県穂積，山口県 岩国

れ，軽量化がはかられていた。の 5工場でへーベノレを生産し，わが国の建築界に0年代に980年代には高炉スラグ， 128
その後， 18年には粘土や頁19は石炭ガラなどが利用され， 1大きく貢献している。

岩を:焼成膨脹させた，人工軽量骨材を使用する軽量コンクリートが開発された。
気泡コンクリートの製 法には「化学反応でガ ス. 原料および生産工程
21 原料‑2
へーベルの原料はボル トランド・セメント， 生石灰，桂石，1<.，および極めて少量のアルミニウ7を発生させる方法」と，Iあらかじめ造ってあるムで，これらの原料の化学的役割を大別すると，泡を混入する方法」と，「起泡剤の混和による方碓酸質原料，石灰質原料，発泡剤になる。

法」の 3つの型式がある。 ALCの発泡方法は最初の形式に属するもの で，今日の気泡コンク リートの主流を占め，世界各国で広く行われている。

ALCはその名称が示すように，製造工程におけるオートクレープ養 生に最大の特徴があり ，気0C程度でオ08
泡コンクリートの養生方法には， 1ートクレープ養生を行うもの h 他，常圧での蒸気養生，あるいは大気中 で養生を行う方法など があるが，オートクレープ養生したものと， しないものとでは，品質‑的に大きな差を生じ，オートクレーブ養生された ALC製品の品質は，他の追 従を許さなし 1。この水蒸気圧をもっ たオートクレーブ

0年ドイツのミハエリス 教授に88による製法は， 1よって発明されたもので，石灰，砂の混合物を 8気圧の水蒸気圧をもっオートグレーブで養生し，桂灰レンガを造りだす ことに成功したが，残 念な

2‑2 製造工程
工程における化学反応 及び原料の使用割合(ア) 生産工程

へーペルの製造工程は図に示す通りである。

農業

酌必す

昭和 49年 1
1月 1日

しし主旦，第三種郵便物認可寸け)一一一一ー一一一一ー
一一一.
ーーーーー
一
一ー一一一一一
‑‑‑‑
‑‑ 唱
‑一‑
‑
‑
‑
------~-----ーーーーー‑‑‑‑
ーー‑‑‑‑‑‑
ー‑‑‑‑‑
マ ー
マー'..， .J'̲"ー
でヨ.
.
.
.‑
・・ー・・・喝圃・噌・・‑‑・ー・・・‑‑・唱.
.
.
.
.
.
.
4F(イ) 製造工程の説明

へーベノレの製造工程の概要は製造工程図に示すとおりで，桂石と生石灰は，予じめ粉砕機で、ポルトランドセメントと同じ程度に粉砕し， (但し珪石は湿式粉砕〉珪石はスラリー状，生石灰およびセ，メントは粉状のま』サイロに貯蔵する。また発泡剤として使用するアルミニウム粉は，水とともに懸濁状で貯槽に貯える。貯えられた各原料は，お21¥1
十 6H0→ 2A1(OH)3十 3Hz↑
2(II)後段(高圧釜養生中〉における反応、
十 nH① 7CaO+4SiOz
0→ 7Cao 4Si02 nH
220・・5(7Cao・4Si02nH→ 7(5Cao・20)十 SSi02
4Si02・nH20)
5Cao・4Si02・nH→ 5 (CaO・20十 Si02
Si02・nH0)25(CaO・Si02・nH→ 5Cao・6SiOzzO)+Si02

5HzO (トパモライト〉

上記の反応の他 (1)②で生成した 3CaO・②のおの自動計量機で所要量を計量し，混合機で混2S
i02・3 H20とCa(OH)2等と Si02とが，高合， スラリー状〈原液としづ〉で鉄筋を配置した型

圧高温下で複雑な反応を起し，反応が進行するに枠に流し込む。

従って Ca分の少ない板状トパモライト(5CaO

流し込まれた原液は，型枠中で次のような経過を経て，所定の体積まで逐次膨脹硬化する。すな• 6Si02 ・5H20)結晶が生成する。
(][) 原料の使用割合

わち発泡剤として添加されているアルミニウム粉

けい石……………… 35011と，セメントや生石灰の水和によって生成する消生石灰…一・………… 11011.
.
4001
セメント.............

石灰の反応によって水素ガスを発生し，発生した水素ガスによって原液中に気泡を生成し，原液はkg
アノレミニウム……… 1

膨脹する。原液の膨脹と併行して，ボルトランド

水...………………… 50011

セメントの水和によって原液の硬化が進行する。

3. へーベル粉の組成および分析成績

なおこの際，生石灰の水和により発生する熱量は，セメントの水和を促進するのに利用される。
このように膨脹，硬化が同時に進み，運搬やその後の作業が可能な強度まで硬化したものは，脱型の後切断機により所定の寸法に切断し，オート800 C， 10気圧の飽和蒸気で養グレープに搬入， 1生される。この聞に硬化反応(反応式後記〉が完了する。

(1)

組成:けし 1酸カルシウム(2) 分析成分:表‑1分析値の一例
分析項目

分析値

HzO24 12S‑SiOz 21.40
アルカリ分 27 33
Ni0.0023
Cr0.011
Ti0.288

分析項目

分析値ぅ〉初?項目

分析値

Cu
Zn0.0047
0.00220.00301.16AlT‑Mg 0.296
C‑Mg 0.197
T‑Mn 0.023
C‑Mn 0.023
Cd0.0005

Pb4. ヘーベルの肥効およびその他の性質

硬化反応の完了したものは，オートクレープよへーベル粉はけし 1酸カルシウムを主成分とするり取出し，端部の切削加工を行い ALCの製品と粉末で，けい酸質肥料としての効果があるのではする。端部切削加工の工程で，鉄筋を含まないへないかと推測されたので，三重県農業技術センターベルの塊および粉が発生するが，これらは可溶ーその他で，発芽試験および栽培試験を行ってい性桂酸とアノレカリ分を含み，珪酸質肥料として充ただいた結果， I
日公定規格のけし 1酸質肥料にくら分利用できるものである。(後記参照〉

べて遜色がなかった。

2‑3 化学反応(1) 前段〈オードグレープ養生前の反応〉① CaO十 H20→ Ca(OH)z2(3CaO• Si02)十 6H20→ 3CaO・2Si0
3H202・+3Ca(OH)22(2CaO• SiOz)+4Hz
O→ 3CaO• 2SiOz・3HOz+Ca(OH)z
3CaO・Alz03
十nHzO→ 3CaO・AL203・nH02
十(4CaO・A1203・Fe2038十 m)H20→ 2CaO・
A1z03
SH20+2CaO・
Fe203・mH02① 2A1十 3Ca(OH)z十 6H0→ 3CaO・A1203・
6H202十3H2↑②

なお，この程の珪酸カルシウムは，大阪工業試ー験所において，工場廃液中の重金属を吸着する性質に着目して，鉛・カドミウム・クロムなどの吸着材として研究されたが，その吸着率は 90，.
.
， 99%であり，このようにして重金属を吸着させた建材粉末は，人工海水，雨水中で溶出試験をしたとこ

0ヵ月経過後溶出を認められないとしづ。しろ， 1
たがってそのま〉廃棄しても，2次公害を出すことがないことが明かになっている。